298 UVRES DE PASTEUR 



Voici comment le biseau se rtablit : la face de clivage montre 

 presque immdiatement les faces du biseau sur ses bords, ce <|iii 

 annonce un dveloppement correspondant en hauteur perpendicu- 

 lairement au clivage. Ce dernier accroissement peut tre manifest 

 et mesur au microscope par l'empitement de la projection de la 

 face de rupture sur les lignes de division d'un micromtre introduit 

 dans le microscope. Un peu plus tard, la face horizontale a diminu 

 et les faces latrales du biseau se sont agrandies ; puis elles se 

 rejoignent : le biseau est reform. A partir de ce moment o tout 

 est redevenu rgulier, le travail, qui jusque-l avait t d'une rapidit 

 exagre sur la partie dforme, devient proportionnellement le 

 mme que sur le reste du cristal. Je dois ajouter que la face de 

 rupture, qui est d'abord plane puisqu'elle est produite par clivage, 

 ne reste pas constamment plane. Le plus ordinairement elle est 

 couverte de stries provenant de la juxtaposition d'une foule de petits 

 biseaux trs surbaisss que l'on distingue a la loupe. 



II. Les choses se passent de la mme manire lorsque l'on abat 

 un biseau latral par une face normale P, et artificiellement obtenue 

 par usure la lime ou autrement, car il n'y a pas de clivage dans ce 

 sens. Le biseau se reforme encore avec une rapidit surprenante, et, 

 part la production des slries, les choses se passent peu de chose 

 prs comme dans le premier cas. 



III. J'ai us les angles solides des cristaux, ensemble ou spa- 

 rment, et toujours aprs quelques heures de nouvel accroissement 

 dans leur eau mre, ils avaient repris leur forme et leur rgularit. 

 Il est mme souvent difficile de se dfendre d'un sentiment de 

 surprise lorsqu'on revient, aprs quelques heures, examiner le 

 cristal et qu'on le retrouve avec son aspect naturel, malgr les 

 dformations quelquefois excessives qu'on lui avait fait subir. 



IV. Enfin j'ai bris des cristaux comme l'indique la figure 4. 

 Le cristal s'est encore rtabli avec une trs grande facilit, et, dans 

 beaucoup de cas, c'est peine si un lger nuage annonait la trace 

 des fractures ou de l'usure la lime. J'ai suivi le travail de refor- 

 mation du cristal dans ce dernier cas comme dans tous les autres. 

 Voici ce qui a lieu. Sur ab, perpendiculaire au clivage, un biseau se 

 forme peu prs comme dans le deuxime cas, et ce biseau s'avance 

 progressivement en l'estant parallle lui-mme. Sur t/c les choses se 

 passent diffremment : on voit partir de ac des lames qui s'avancent 

 par des bords irrguliers, laissant entre elles des vides et se reliant 

 au biseau sans rgles dtermines, souvent par des lignes courbes 

 (fig. 4 bis). Ces lames grandissent peu peu, et la rgularit s'tablit 



